( 23l ) 



nate de sodium en quantités minimes et non déterminables. Mélangé avec 

 du soufre et chauffé, il donna un sulfure de strontium doué d'une intense 

 phosphorescence verte, lequel contenait, comme impuretés : sulfure de 

 sodium, chlorure de sodium et sulfate de strontium, la proportion de ce 

 dernier pouvant être augmentée jusqu'à l'extinction de la phosphorescence. 



)) Dans d'autres expériences, je me suis servi de la strontiane caustique, 

 que j'ai obtenue en décomposant le nitrate de strontium pur, à la tempéra- 

 ture du rouge, dans une cornue en porcelaine. La strontiane ainsi préparée 

 n'avait d'autres impuretés qu'un peu de silice et ne contenait ni potasse ni 

 soude. On mélangea avec du soufre et l'on mit le mélange dans un creuset 

 et en le comprimant, puis on le recouvrit d'une couche d'amidon en poudre 

 fine; le creuset, bien fermé, fut chauffé au rouge vif pendant trois heures 

 et, après ce temps, on en tira un sulfure de strontium sensiblement pur, 

 non phosphorescent, dépourvu de sulfate et de composés alcalins. On y 

 ajouta o^"", 02 de carbonate de sodium et of^'^,001 de chlorure de sodium 

 pour SS^"" de sulfure : ce mélange, chauffé également au rouge vif pen- 

 dant trois heures, en laissant quelque accès à l'air, donna un corps qui 

 contenait, outre le sulfure de strontium, du sulfure de sodium, du chlorure 

 de sodium et du sulfate de strontium; il avait la propriété de luire dans 

 l'obscurité, avec une phosphorescence de nuance verte, après une exposi- 

 tion d'une minute à la lumière. 



» Dans une Note antérieure, je me suis occupé d'expériences se rappor- 

 tant aux actions du gaz sulfhydrique sur la strontiane ou le carbonate de 

 strontium, chauffés, dans un tube en porcelaine, à la température du rouge : 

 j'ajouterai aux observations qui ont été faites alors, des remarques qui se 

 rapportent à la composition des produits obtenus. Par l'emploi de matières 

 premières pui'es, gaz sulfhydrique très sec et chaleur suffisante et en mé- 

 nageant un refroidissement lent et dans un courant, également lent, d'hy- 

 drogène bien desséché, on peut obtenir un sulfure de strontium blanc, 

 pur, granuleux et nullement phosphorescent; si on le place dans un creu- 

 set en terre et si on le chauffe, pendant trois heures, au rouge vif, en ayant 

 soin que l'air y ait quelque accès, il devient un produit doué de phospho- 

 rescence et contenant oS'",87 pour 100 de sulfate de strontium. Il pré- 

 sente, en même temps, un létat d'agrégation particulier, qui lui donne 

 l'aspect d'une substance qui aurait été fondue et finement granulée. No- 

 tons que le carbonate et la strontiane employés comme matières premières 

 étaient en poudre. » 



